Bá 



rías que han tenido cuidado de quitar, lian arrastrado 

 una gran parte de azufre y de hierro. Así se obtiene 

 el cobre negro que se compone ordinariamente nue- 

 ve décimas de cobre. Entonces se pasa á retinarle. Para 

 esto se hace fundir en un horno de reverbero cuyo sue- 

 lo cóncavo está cubierto de una mezcla de arcilla y 

 carbón. Cuando el cobre está fundido se quitan las es- 

 corias que contienen el hierro oxidado y el azufre , y 

 la operación está terminada. Se vacia el cobre en peque- 

 ñas concavidades donde se fija y forma unas especies de 

 tortas cubiertas de asperezas que es lo que se llama 

 cobre de roseta. 



Si el mineral piritoso contiene poco cobre, se le 

 tuesta , después se le lava para disolver los sulfatos de 

 hierro y de cobre que se han formado; se sumerjen en 

 estos líquidos planchas de hierro 6 hierro viejo que des- 

 componen el sulfato de cobre, y el cobre metálico se de- 

 posita sobre el hierro en capas porosas y cubiertas de 

 asperezas. Se llama cobre de cementación el que se ob- 

 tiene por este procedimiento. 



Si el cobre contiene plata en gran cantidad se 

 saca esta por copelación. Si las masas que después 

 de la primera fundición resultan son menos ricas, 

 se funden con plomo y se forman como gruesas barras 

 cilindricas que se colocan luego verticalmente en un hor- 

 no que se calienta gradualmente. Como el plomo es mu- 

 cho mas fundible que el cobre, se derrite el primero, lle- 

 vándose consigo toda la plata , y el cobre queda bajo la 

 forma de una masa porosa. Se copela en seguida el plo- 

 mo. Este procedimiento se conoce con el nombre de li- 

 cuación. 



Cuando el cobre es aurífero se le trata por la amal- 

 gamación. El mercurio se apodera del oro, y luego el 

 primero se destila. 



Tomo V. 36 



